und der verwandten Chlorüre von Kobalt und Nickel. 



93 



Die Kristalle von Vienenburg gestatteten, solange die 

 Flächen vollkommen trocken waren, recht genaue Messungen. 

 Sie sind mon okiin, bei Annahme derselben Aufstellung wie 

 bei Marignac erhalten die Formen die Indizes 



{110} . (III) . {201} . (100) . (201) . (III) . (001). 

 m o r a s u c 



{110} und {111} waren stets vorhanden, {201} ist häufig, {100} 

 seltener, {001} . {201} und {111} wurden nur ganz vereinzelt 

 und klein beobachtet. Der Habitus scheint bei allseitig aus- 

 gebildeten Kristallen meist etwas gestreckt // c, zuweilen pris- 

 matisch nach {111} (Fig. 1 — 3, eine ideale Kombination aller 

 beobachteten Formen gibt Fig. 4 J ). Die Flächen waren meist 

 außerordentlich glatt, Yizinalflächen wurden auch an großen 

 Kristallen (bis 3 cm) kaum beobachtet, etwas störend sind 

 Biegungen von der Deformation herrührend. Aus den mit * 

 bezeichneten Messungen (Normalenwinkel) ergibt sich 



a : b : c = 1,38724 : 1 : 0,85427. 

 ß = 93° 42'. 







MÜGGE 



Marignac 







g-em. 



ber. 



gem. 



ber. 



mo 



1T0 



108° 17' 







106° 35' 



*110 



111 



42 32 





* 42 o 40' 





*iio 



111 



101 24 









001 



111 





45° 18' 







001 



201 



53 12 



53 10 







100 



20T 



40 33 



40 32 







110 



201 



63 30 



63 34 







111 



20T 



84 56 



84 54 







111 



100 



62 46 



62 35 



*60 40 





100 



201 



37 29 



37 37 







110 



201 



62 19 



62 21 







001 



100 



86 15 



86 18 





83 23 



001 



III 





47 34 







001 



110 



87 52 



87 50 







110 



III 



44 33 



44 35 





86 3 



110 



100 



54 9 



54 8 



52-54 



53 18 



111 



III 



70 26 



70 25 



*67 





erwähnt die Messungen Marignac's nicht; Groth (Tabell. Übers, p. 52. 

 1898) vermutet ähnliche Formen wie für CaCl 2 .6H 2 0. 



1 In den Figuren ist der spitze Winkel ß nach oben vorn gewendet. 



